§. Il6. Gewöhnlich herrscht die Meinung , dass die Alten einen weit bessern
Mörtel verfertigt haben , als unsere Zeitgenossen , ohne zu erwägen , dass derselbe sich
erst durch Einwirkung der Atmosphäre und der Sonne mehr und mehr erhärtet, und
dass es vorzüglich auf eine tüchtige Bearbeitung des Mörtels ankomme; denn nimmt
man auch die besten Ingredienzen und unterlässt dieselbe , so wird der Mörtel nie von
besonderer Güte seyn. Versuche über den Widerstand des eben getrockneten Mörtels
und desjenigen , der vor langer Zeit gemacht ist , verdienen daher unsere ganze Auf-
merksamkeit: die Architecten sollten bey ihren Gebäuden dieselben anzustellen nicht
unterlassen,' um dadurch die Zubereitung des Mörtels zu verbessern. Wir glauben
daher von den, von dem Hrn. Architecten Rondelet in beyden Rücksichten ange-
stelllen und im 1. Bde. seines Tratte de fort de bätir pag. 305 u. s. w. mitgetheil-


yon den Baumaterialien.
113


ten Versuchen einige hier anführen zu müssen. Er liess 1787 aus Mörtel Steine von
15 Centimeter Länge, 10 Cent. Breite und 4 Cent Dicke verfertigen, und andere
mit einer quadratförmigen Base von 4 Quadratzoll; nach 18 Monaten ihrer Verfer-
tigung liess er dieselben mit einer Maschine zerdrücken:


1) Zwey Parallelopipeden aus einem Stein, der von drey
Theilen Flusssand und zwey Theilen Kalkbrey bestand

2) Ein eben solcher Versuch, «über mit 3 Theilen Gruben-
sand ..........
3) Drey Theile gesiebten Zicgclmchls und zwey Theile ab-
gelöschten, aus der Grube genommenen Kalkes

4) Eben diese Ingredienzien, aber geschlagen.
